622 ANALYSE QUANTITATIVE 



vent préparés à cause de la beauté des cristaux de pyroxène, 

 qu'ils fournissent lorsqu'ils sont refroidis lentement (au four 

 à porcelaine) et qui sont identiques, d'aspect et de forme cris- 

 talline, à ceux que l'on trouve dans la nature ; refroidis rapi- 

 dement, comme dans le four à vent, les culots sont en 

 masse compacte et vitreuse. Le trisilicate CaMgSi 6 et les 

 tétrasilicates CcfMgSi 1 * et CaMfSi™ donnent des culots pier- 

 reux ou bulleux où il est facile de reconnaître que la matière 

 a été moins fluide. 



L'alumine forme avec la baryte des silicates fusibles (BaAl 6 Si li 

 et BaAl*Si 12 ) ; avec la chaux, des monosilicates et des bisili- 

 cates très bien fondus et vitreux Ca 2 AlSi 3 ,CaAlSi 2 ^ CaAlSi !> , 

 qui correspondent, les deux premiers à la composition de 

 beaucoup de laitiers de hauts fourneaux au coke, le troisième 

 à beaucoup de laitiers de hauts fourneaux au charbon de bois ; 

 le trisilicate CaAISi 6 et les silicates à forte proportion d'alu- 

 mine CaAPSi 3 , CaAl 3 Si h , CaAl 3 Si i2 , forment des culots com- 

 pacts, mais à cassure pierreuse, inégale ou grenue, qui indique 

 une fluidité beaucoup moindre; le silicate basique CaAISi 

 n'est pas amené à une fusion complète. 



Les mono- et bisilicates d'aluminium et de magnésium 

 MgAlSï\MgAlSi 1 ', sont également fusibles, mais plus diffici- 

 lement que ceux d'aluminium et de calcium ; ils conservent 

 une cassure pierreuse. 



Le bisilicate de glucinium et de calcium CaGISi* forme un 

 culot vitreux et transparent. 



Le trisilicate de glucinium et d'aluminium GlAFSi 9 , qui 

 constitue l'émeraude de Limoges, fond en un culot blanc, un 

 peu bulleux, à grains fins, comparable à une belle porcelaine. 



En résumé, les silicates doubles d'aluminium et de terres 

 alcalines, et particulièrement les silicates d'aluminium et de 

 calcium, qui ont le plus d'importance pour les essais de voie 

 sèche, comme pour la métallurgie, sont bien fusibles quand 

 leur composition est comprise entre les protosilicates et les 

 bisilicates, surtout s'ils renferment l'alumine et la chaux 

 dans les proportions exprimées par Ca*Al (6CaO. APO 3 ); ils 



